( 334 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Action du chlore sur un mélange de silicium, de silice 

 et d'alumine. Note de M. Emile Vigocroux. 



« Une Note très intéressante de MM. Duboin et Gauthier ('), dont je prends 

 connaissance à l'instant, m'amène à communiquer des expériences encore 

 incomplètes que j'ai commencées cet hiver, dans le but de préparer en 

 çrand le chlorure de silicium. Deux procédés ont été mis en œuvre : 

 i" action directe du chlore sur certains siliciures, le siliciure de cuivre 

 industriel en particulier; 2° attaque par le chlore d'un mélange de silicium, 

 de silice et d'alumine. Dans le premier cas, le chlorure de silicium était 

 coloré par du chlorure de fer, dû à la présence d'un siliciure du même 

 métal dans la plupart de ces produits industriels. De plus, la matière fon- 

 dait dans le tube d'attaque et, à partir de ce moment, la quantité de chlo- 

 rure de silicium devenait faible. l'^s de siliciure fournissait une moyenne 

 de 2oo6'' de chlorure de silicium brut. 



» Pour réaliser le second procédé, on a réduit la poudre de silice par l'aluminium 

 pulvérisé, dans un creuset qui était vivement porté à la température du rouge. La 

 réaction effectuée, on isolait rapidement le tout dans un récipient où le refroidissement 

 s'effectuait à l'abri de l'air, afin d'empêclier la combustion de la masse incandescente. 

 Le mélange froid, vraisemblablement constitué par du silicium et de l'alumine, pro- 

 duits de la réduction, par de la silice et de l'aluminium, échappés à la réaction, était 

 traité par l'acide chlorhydrique, qui dégageait de l'hydrogène, puis par l'eau régale, 

 qui dissolvait un peu de fer et d'alumine. Après lavage et dessiccation, on obtenait une 

 poudre marron clair, que l'on utilisait, comme matière première, pour la préparation 

 du chlorure de silicium. Le chlore l'attaquait, vers le rouge, en formant du chlorure 

 de siliciuai exempt de chlorure de fer; l'acide chlorhydrique, avant le rouge, fournis- 

 sait également du chlorure, en même temps que du silicichloroforme. 



» Cette méthode est expéditive, peu coûteuse et permet l'épuisement complet du 

 silicium, la masse restant infusible; de plus, elle utilise la source naturelle du silicium, 

 c'est-à-dire la silice, comme l'ancien procédé d'OErstedt (-). Elle peut lui être substi- 

 tuée, toutes les fois qu'on hésite à recourir à l'action directe des deux éléments. 



» Si, dans mes expériences, la matière brute tirée du creuset n'a pas été traitée par 

 le chlore directement, c'est qu'elle retient toujours de l'aluminium, de sorte que l'ac- 

 tion du chlore se porte d'abord sur ce métal, qu'une très faible chaleur transforme en 



(') DuBoiN et Gauthier, Comptes rendus, l. CXXIX, p. 217. 

 ('-) OErstedt, Jaliresberichte, t. VI, p. 119. 



